Efektifitas Fotokatalis Nano TiO2 yang Dikompositkan dengan Material Karbon Aktif dan Precipitated Calcium Carbonat dalam Menurunkan Logam Chrom dari Limbah Industri Elektroplating (Siti Naimah)
Akreditasi LIPI Nomor : 452/D/2010
Tanggal 6 Mei 2010

## EFEKTIFITAS FOTOKATALIS TiO
2 YANG DIKOMPOSITKAN DENGAN KARBON AKTIF DAN PRECIPITATED CALCIUM CARBONAT DALAM MENURUNKAN CHROM DARI LIMBAH INDUSTRI ELEKTROPLATING

## Siti Naimah dan Rahyani Ermawati
Balai Besar Kimia dan Kemasan, Kementerian Perindustrian Jl. Balai Kimia No 1. Pekayon - Pasar Rebo, Jakarta
e-mail : ermakyoto@yahoo.com

## ABSTRAK
EFEKTIFITAS FOTOKATALIS TiO 2 YANG DIKOMPOSITKAN DENGAN KARBON AKTIF DAN PRECIPITATED CALCIUM CARBONAT DALAM MENURUNKAN CHROM DARI LIMBAH INDUSTRI ELEKTROPLATING. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penurunan logam chrom (Cr) yang berasal dari limbah cair industri elektroplating, menggunakan fotokatalisis TiO 2 yang dikompositkan dengan material karbon aktif dan Precipitated Calcium Carbonat (PCC). Percobaan dilakukan dalam sebuah reaktor batch yang dilengkapi dengan sejumlah lampu ultra violet dan pengaduk magnetik. Katalis, adsorban dan nanokomposit diuji aktivitasnya menggunakan 100 mg/L Cr (VI) yang berasal dari limbah elektroplating. Pengujian dilakukan dengan cara penambahan TiO 2 , adsorban PCC dan karbon aktif, TiO 2 - PCC dan TiO 2 -karbon aktif terhadap reduksi Cr (VI). Penurunan Cr (VI) dianalisis dengan menggunakan Atomic Absorbent Spectrophotometer . Hasil penelitian menunjukkan bahwa reduksi Cr (VI) dengan menggunakan TiO 2 sebesar 66 % dicapai setelah 150 menit, sedangkan dengan menggunakan adsorban sebesar 56 % dan 36 % untuk karbon aktif dan PCC masing-masing pada menit ke 90 dan ke 120. Penggunaan nanokomposit TiO 2 -karbon aktif 100 % Cr (VI) tereduksi sempurna pada menit ke 150 sedangkan penggunaan nanokomposit TiO 2 - PCC Cr (VI) membutuhkan waktu lebih lama untuk tereduksi sekitar 95 % yaitu dicapai pada menit ke 300. Dari hasil uji aktivitas katalis menggunakan air limbah Cr (VI), diketahui bahwa penggunaan karbon aktif dan PCC yang dikompositkan dengan TiO 2 dapat meningkatkan aktivitas katalis, namun penggunaan karbon aktif lebih efektif dibanding PCC .
Kata kunci : Fotoreduksi, Limbah chrom, TiO 2 , Karbon Aktif, Precipited Calcium Carbonat

## ABSTRACT
PHOTOCATALITIC EFFECTIVENESS OF TiO 2 COMPOSITED WITH ACTIVATED CARBON AND PRECIPITATED CALCIUM CARBONAT FOR REDUCTION OF CHROMIUM FROM ELECTROPLATING INDUSTRY. The aim of the research is to know performance of absorption characteristic on reduction of chromium in the liquid waste electroplating industry. Using nanocatalyst TiO 2 which was made as composite with adsorbents materials Precipitated Calcium Carbonat (PCC) and activated carbon. The experiments were carried out in a batch photo-reactor system equipped with UV lamps and magnetic stirrer. The activity of catalyst, adsorbents and nanocomposits were tested using 100 mg/L waste water from electroplating industry. The test was done by additions of TiO 2 , adsorbents (active carbon and PCC), TiO 2 -PCC and TiO 2 -active carbon for reduction of Cr (VI). The reduction phenomenon was analyzed by Atomic Adsorbent Spectrophotometer. The result shows that reduction of Cr (VI) by TiO 2 was 66 % for 150 minutes, while by adsorbents were 56 % and 36 % for activated carbon and PCC, for 90 and 120 minutes, respectively. Moreover, using nanocomposite TiO 2 -activated carbon was 100 % reduction of Cr (VI) for 150 minutes and 95 % using nanocomposite TiO 2 -PCC for 300 minutes. The activity test results using waste water containing Cr (VI) as an organic waste shown that using both the activated carbon and PCC which were composited with TiO 2 will increase the activity of catalyst. However using the activated carbon more effective than that of PCC.
Key words : Photoreduction, Chromium waste, TiO 2 , Activated Carbon, Precipitated Calcium Carbonat

## PENDAHULUAN
Elektroplating adalah suatu proses pelapisan atau penyepuhan logam dengan logam lainnya dengan bantuan arus listrik [1]. Industri elektroplating merupakan industri yang jumlahnya cukup banyak dan vital bagi perekonomian di Indonesia dan sebagian besar (84 %) merupakan industri skala kecil-menengah dan berada di pulau Jawa [2]. Industri elektroplating banyak menggunakan bahan-bahan kimia dan air, dimana limbahnya bersifat asam atau alkali. Bahan untuk proses pelapisan adalah tembaga, nikel, chrom, seng, kuningan, perak, cadmium, perunggu, timah putih, timbal dan emas.
Industri elektroplating mengandung logam chrom (Cr) dengan konsentrasi tinggi berbahaya bagi kesehatan manusia dan organisme karena bersifat karsinogenik. Pengolahan air limbah Cr saat ini dilakukan dengan proses kimiawi yaitu proses koagulasi dan proses pengendapan menggunakan curriefloc /polimer, NaOH dan H 2 SO 4 yang bertindak sebagai pengatur pH. Cara ini kurang efektif karena tidak bisa mengendapkan semua logam Pb, Cd, Hg, Cr secara sempurna [3]. Sedangkan cara lain dengan pertukaran ion, tetapi proses ini membutuhkan biaya yang mahal [4]. Oleh karena itu, perlu dikembangkan teknologi alternatif tepat guna, efektif dan sederhana dengan biaya yang terjangkau sehingga dapat diterapkan di industri kecil-menengah disamping sebagai percontohan industri yang belum mempunyai sarana pengolah limbah yang mengandung Cr.
Limbah Cr terdapat dalam dua bentuk oksida, yaitu oksida Cr (III) dan Cr (VI). Tingkat toksisitas Cr (III) lebih rendah bila dibandingkan dengan Cr (VI), yaitu 1/1000 kalinya dan mudah diendapkan atau diabsorbsi oleh senyawa-senyawa organik dan anorganik pada pH netral atau alkali [5-7], sehingga untuk mengolah limbah Cr maka Cr (VI) harus direduksi terlebih dahulu menjadi Cr (III) dengan bantuan katalis.
Di antara beberapa jenis katalis, TiO 2 merupakan katalis yang paling banyak digunakan karena tidak beracun, stabil dan paling aktif diantara semikonduktor yang lain. TiO 2 memiliki dua jenis allotrop yaitu anatase dan rutile . TiO 2 memiliki pH isoelektrik sebesar 3, 9 hingga 8,2 [8].
Sifat fotokatalis UV /TiO 2 merupakan hasil proses penyinaran sinar berenergi tinggi UV ke permukaan katalis TiO 2 . TiO 2 yang merupakan semikonduktor memiliki batas celah energi tertentu untuk dapat mengeksitasi elektron yang ada dari pita konduksi ke pita valensi dengan tingkat energi yang lebih tinggi [9]. Penyinaran dengan energi di atas energi ambang batas ( energy band gap ) semikonduktor dapat mengeksitasi elektron sehingga membentuk pasangan fotoelektron dan hole [10]. Fotoelektron yang digunakan untuk mereduksi Cr (VI) secara optimum. Akan tetapi kekurangan proses fotokatalitik, kurang efektif dalam mengolah limbah yang konsentrasinya tinggi karena rendahnya daya adsorbsi fotokatalis tersebut, sehingga
menyebabkan rendahnya laju reaksi [11]. Untuk itulah perlunya ditambahkan adsorben supaya terjadi sinergi antara proses fotokatalitik dan adsorbsi.
Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dibandingkan dengan menggunakan TiO 2 saja penggunaan adsorban (karbon aktif dan PCC ) sebagai penyangga fotokatalis TiO 2 ternyata dapat meningkatkan laju fotodekomposisi pyridin , propyzamide dan propion-aldehyde [12] NO x dan CO 2 [13] serta meningkatkan kinerja yang sinergis antara fotokatalisis dan proses adsorbsi dalam mereduksi polutan organik [14]. Reduksi heksavalen Cr dapat dilakukan dengan baik pada kondisi asam [15-16].
Penelitian ini bertujuan untuk mengolah limbah Cr menggunakan fotokatalis UV /TiO 2 yang dikombinasikan dengan material adsorban (karbon aktif dan Precipitated Calcium Carbonate ). Material adsorban dimodifikasikan dengan TiO 2 melalui metode sol gel.

## METODE PERCOBAAN

## Bahan
Limbah industri elektroplating yang berasal dari salah satu industri di Tangerang, TiO 2 komersial dari Merck yaitu Degussa P-25 (79,23% anatase , 20,77% rutile dan luas permukaan 53,6 m 2 /g) (Lopez-Munoz et al. , 2007). PCC lokal yang digunakan berasal dari Padang (ukuran  3  μm  hingga  52  μm),  HCl,  HF,  NH 4 Cl dan karbon aktif.

## Alat
Alat-alat gelas, lumpang porselin, oven, furnace ( Thermolyne-Type-21100 ), timbangan elektrik, magnetik stirer , kertas saring, cawan petri keramik, X-Ray Diffraction ( XRD ) dan Atomic Absorption Spectroscopy ( AAS ) and Scanning Electron Microscope ( SEM ).

## Cara Kerja
Preparasi Komposit TiO 2
Sol katalis komposit TiO 2 - PCC dan TiO 2 -karbon aktif divariasikan dengan komposisi TiO 2 90 %berat dan 80 %berat disintesis dengan melarutkan sejumlah TiO 2 Degussa P-25 ke dalam 100 mL air demin (air bebas mineral) untuk menghasilkan sol TiO 2 yang dipreparasi dengan metode sol-gel. Kemudian sol tersebut diaduk dengan ultrasonik selama 10 menit, selanjutnya digunakan untuk melapisi karbon aktif dan PCC . Pelapisan fotokatalis TiO 2 ke permukaan karbon aktif dan PCC dilakukan dengan mencampurkan masing-masing karbon aktif dan PCC ke dalam sol fotokatalis TiO 2 . Setelah disonikasi larutan Tetra Etil Orto Silikat ( TEOS ) di tambahkan beberapa tetes dalam
Efektifitas Fotokatalis Nano TiO2 yang Dikompositkan dengan Material Karbon Aktif dan Precipitated Calcium Carbonat dalam Menurunkan Logam Chrom dari Limbah Industri Elektroplating (Siti Naimah)
sol tersebut sebagai sumber SiO 2 yang berfungsi sebagai perekat antara TiO 2 dan karbon aktif atau PCC . Setelah TEOS ditambahkan, sol tersebut kembali diaduk secara ultrasonikasi selama 10 menit.
Setelah sonikasi, sejumlah karbon aktif atau PCC ditambahkan dalam ke dalam sol TiO 2 -Campuran tersebut kemudian dipanaskan pada suhu 80 o C di atas hot plate magnetic stirrer hingga kering. Karbon aktif dan PCC yang telah terlapisi fotokatalis tersebut kemudian dikalsinasi pada suhu 400 o C selama 2 jam.

## Karakterisasi Komposit
Komposit TiO 2 -karbon aktif dan TiO 2 - PCC yang telah disintesis dikarakterisasi dengan XRD Philip PW 1710 dengan radiasi CuKα  yang beroperasi pada tegangan = 30 kV dengan arus = 40 mA untuk mengetahui struktur kristal yang ada pada komposit dan SEM Merk JOOL-JED-2200 yang beroperasi pada 20 kV untuk mengetahui morfologi komposit dan distribusi TiO 2 -karbon aktif dan TiO 2 - PCC pada permukaan.

## Uji Kinerja Komposit TiO
2
Uji kinerja material AFT dilakukan dalam sebuah fotoreaktor batch yang dilengkapi dengan 6 buah lampu UV jenis black lamp 10 watt dan pengaduk mekanik. Limbah industri elektroplating dan material komposit TiO 2 yang telah dibuat dimasukkan ke dalam fotoreaktor. Kemudian sampel larutan daimbil sesuai dengan waktu interval 0 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit, 50 menit, 60 menit, 90 menit, 120 menit, 150 menit dan 180 menit untuk pengujian dianalisis konsentrasi Cr (VI) dengan menggunakan AAS .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakterisasi Komposit TiO 2 - PCC dan TiO 2 - Karbon Aktif dengan Alat XRD
Karakterisasi XRD dan SEM dilakukan terhadap nanokomposit TiO 2 -karbon dan TiO 2 - PCC . Gambar 1 dan Gambar 2 menunjukkan adanya puncak yang sama dengan pola yang sama, yaitu, puncak yang muncul pada
sudut  difraksi  2θ  =  25,3 o dan 27,4 o masing-masing menunjuk pada kristal TiO 2 anastase dan rutile . Sedangkan  puncak  yang  muncul  pada  2θ  =  48 o menunjuk pada kandungan kristal karbon aktif amorf sebagai adsorben.
Pada Gambar 2, puncak yang muncul pada 2θ = 28 o menunjuk pada kandungan kristal calcite sebagai adsorban.
Karakterisasi komposit TiO 2 -Karbon aktif dan TiO 2 - PCC dengan alat SEM
Pemotretan struktur morfologi permukaan dengan alat SEM untuk mengetahui gambaran permukaan fisik distribusi TiO 2 .
Gambar 3 menunjukkan bahwa karbon aktif menutupi TiO 2 dengan merata dan ukurannya
Gambar 1 . Difraktogram komposit TiO 2 -karbon aktif hasil kalsinasi
Gambar 3 . Foto distribusi morfologi permukaan nanokomposit TiO 2 -karbon aktif dengan SEM
Gambar 4 . Foto distribusi morfologi permukaan nanokomposit TiO 2 - PCC dengan SEM
Gambar 2 . Difraktogram komposit TiO 2 - PCC hasil kalsinasi
seragam berbeda dengan Gambar 4 hasil pemotretan menunjukkan bahwa TiO 2 terlihat menutupi PCC , hal ini disebabkan bahwa ukuran PCC lebih besar dari pada TiO 2 .
Uji Kinerja TiO 2 , Karbon Aktif dan PCC Terhadap Reduksi Cr (VI) pada Limbah Elektroplating
Uji kinerja dengan menggunakan TiO 2 saja terhadap penurunan logam Cr (VI) limbah elektroplating dengan konsentrasi awal 100 mg/L menunjukkan bahwa pada 10 menit pertama Cr (VI) tereduksi hampir 50%, setelah 180 menit Cr (VI) hanya tereduksi 66% (Gambar 5). Hal ini menunjukkan bahwa bertambahnya waktu berpengaruh yaitu pada menit ke 90 hingga 180. Hal ini menunjukkan bahwa TiO 2 bersifat aktif sebagai pereduksi Cr (VI) [16].
Sedangkan dengan menggunakan adsorban saja yaitu karbon aktif (Gambar 6) dalam mereduksi Cr (VI) penurunannya maksimum dicapai pada menit ke-90 sebesar 56% selanjutnya konsentrasi Cr (VI) akan naik sedikit pada menit selanjutnya.
Pada penggunaan adsorben PCC saja untuk mereduksi Cr (VI) (Gambar 7) memperlihatkan bahwa maksimum reduksi tercapai sebesar 36%, meski waktu iradiasi diperpanjang sampai 180 menit, tidak terjadi penurunan Cr (VI). Sehingga dapat dikatakan bahwa karbon aktif mempunyai kinerja lebih efektif dalam hal mereduksi Cr (VI) dari pada PCC.
Uji Kinerja Nanokomposit TiO 2 -KarbonAktif dan TiO 2 - PCC Terhadap Reduksi Limbah Cr (VI) pada Limbah Elektropleting
Uji kinerja katalis komposit TiO 2 -karbon aktif dilakukan untuk melihat aktivitasnya dalam mereduksi logam Cr (VI). Perbandingan TiO 2 : karbon aktif yang digunakan adalah 9 : 1 dan 8 : 2, pada menit ke-10 pertama nanokomposit hanya mampu mereduksi Cr (VI) sekitar 20 %, selanjutnya reduksi 100 % dicapai pada menit ke- 150 (Gambar 8).
Gambar 9 menunjukkan bahwa PCC yang dikompositkan dengan TiO 2 membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mereduksi Cr (VI) sampai 100% yaitu pada menit ke-300. Perbandingan penggunaan TiO 2 - PCC 8 : 2 lebih efektif dari pada penggunaan perbandingan
Gambar 8 . Reduksi Cr (VI) oleh katalis komposit
TiO 2 -karbon aktif 0 20 40 60 80 100 120 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 K o n se n tr as iC r V I (m g/ L ) Waktu(menit) 9:01 8:02
Gambar 9 . Reduksi Cr (VI) oleh katalis komposit TiO 2 - PCC 0 20 40 60 80 100 120 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 K o n se n tr as iC r V I (m g/ L) Waktu(menit) 9:01 8:02 K o n se n tr as i C r IV (m g /L ) K o n se n tr as i C r IV (m g /L )
Gambar 5 . Reduksi Cr (VI) oleh fotokatalis TiO 2 tanpa adsorben 0 20 40 60 80 100 120 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 K o n se n tr as iC r V I (m g/ L) Waktu (menit) Konsentrasi CrVI (mg/L)
Gambar 6 . Reduksi Cr (VI) oleh adsorben karbon aktif tanpa TiO 2 0 20 40 60 80 100 120 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 K o n se n tr as iC r V I (m g/ L) waktu(menit) Konsentrasi CrVI… K o n se n tr as i C r IV (m g /L ) K o n se n tr as i C r IV (m g /L ) Gambar 7 . Reduksi Cr (VI) oleh adsorben PCC tanpa
TiO 2 0 20 40 60 80 100 120 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 K o n se n tr as iC r V I (m g/ L) Waktu(menit) Konsentrasi CrVI (mg/L) K o n se n tr as i C r IV (m g /L )
Efektifitas Fotokatalis Nano TiO2 yang Dikompositkan dengan Material Karbon Aktif dan Precipitated Calcium Carbonat dalam Menurunkan Logam Chrom dari Limbah Industri Elektroplating (Siti Naimah)
TiO 2 - PCC sebesar 9 : 1. Sehingga dapat dijelaskan bahwa penggunaan adsorben (karbon aktif dan PCC ), dapat meningkatkan menurunan Cr (VI), hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut, apabila dalam katalis terdapat adsorban karbon aktif, maka substrat dalam hal ini Cr (VI) akan mengalami kontak dengan permukaan katalis TiO 2 melalui permukaan perantara adsorban karbon aktif. Katalis TiO 2 yang menempel pada permukaan karbon aktif akan berkontak pula dengan substrat Cr (VI) yang diserap oleh permukaan karbon aktif. Dengan demikian proses fotokatalis akan berlangsung lebih mudah. Dari dua adsorban yang digunakan ternyata penggunaan adsorban karbon aktif lebih baik dari penggunaan PCC .

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa komposit TiO 2 -karbon aktif dan TiO 2 - PCC hasil kalsinasi mempunyai struktur anatase dan aktif sebagai katalis. Uji aktivitas katalis menggunakan limbah cair yang mengandung Cr (VI), menunjukkan bahwa penggunaan karbon aktif dan PCC yang dikompositkan dengan TiO 2 dapat meningkatkan aktivitas katalis, namun penggunaan karbon aktif lebih efektif daripada penggunaan PCC .

## DAFTAR ACUAN
[1]. H.AHMAD, Elektrokimia dan Kinetika Kimia , Citra Adiya Bakti, Bandung, (2001)
[2]. A. SUGIARTO, Y.SETIAWAN, A. A. SALEH, Newsletter , 5 (2003)
[3]. O. P. HARRIS and J. G. RAMELOW, Environ. Sci. and Tech. , 24 (1990) 220-227
[4]. J. W. PATTERSON, Wastewater Treatment Technology , 2 nd , Boston, Butterworth, (1985)
[5]. D. E. KIMBROUGH, Y. COHEN, A. M. WINER, Critical Assessment of Chromium in the Environment, Critical Reviews, Environment Science and Technology , (1999)
[6]. SLAMET, N. SURYANTINI, R. SYAKUR, Prosiding Seminar Nasional Teknologi Proses Kimia IV, Depok, Indonesia , (2002)
[7]. L.B. KHALIL, W.E. MOURAD, M.W. ROPHAEL, Applied Catalysis B: Environment , 17 (3) (1998) 267-273
[8]. MAREK KOSMULSKI, Chemical Properties of Material Surfaces , Marcel Dekker, (2001)
[9]. M. SCHIAVELLO, Basic Concepts in Photocatalysis , and Environment: Trends and
Applications , M. SCHIAVELLO, Editor, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, (1988)
[10]. V. K. PAREEK, A. A. ADESINA, Handbook of Photochemistry and Photobiology , American Scientific Publisher, H. S. Nalwa, Editor, Stevenson Ranch, CA. (2003)
[11]. H. YONEYAMA and T. TORIMOTO, Catal Today , 58 (2008) 133
[12]. S. SAMPATH, H. UCHIDA and H. YONEYAMA, J. of Catal. , 149 (1994) 189
[13]. M. MATSUOKA and M. ANPO, J. Photochem. Photobiol. C: Photochem. Rev ., 3 (2003) 225
[14]. F. DJUNINGSIH, Pengolahan Limbah Fenol Menggunakan Fotokatalis TiO 2 dengan Penyangga Zeolit Alam Lampung, Skripsi Jurusan FT-UI , (2005)
[15]. SLAMET S., RIYADI D., WAHYU, Makara Teknologi , 7 (1) (2003)
[16]. J. YOON , E., SHIM S., BAE, H. JOO, Journal of Hazardous Materials, 161 (2009) 1069-1074